272 



denen Orten (Schneeberg , Schwarzenberg , Johanngeorgensladt) des sächsiscben 

 Erzgebirges unter dem Namen Wismulhglanz vorkommende Mineral ist bis- 

 her nicht untersucht, sondern nur nach seinem äussern Ansehen und nach der 

 Art seines Vorkommens ohne Weiteres fiir identisch mit Wismulhglanz genom- 

 men. Seh. hat nun nachgewiesen , dass das fragliche Mineral nicht Wismulh- 

 glanz ist, sondern vielmehr eine besondere, bis jetzt unbekannte Mineralspecies 

 darstellt, der er den Namen Knpfer wismulhglanz beilegt. — Das Mi- 

 neral , welches zur Untersuchung diente, trug die Bezeichnung: Wismulhglanz 

 vom Tannenbaum im Johanngeorgenstaedter , resp. im Schwarzenberger Reviere. 

 Dünne, säulenförmige längsgestreifte Krystalie von hellgrauer, in zinnweiss ge- 

 neigter Farbe und lebhafiem Metallglanz, die in ein meist loses, bisweilen auch 

 dichteres Aggregat von krystallinisch - körnigem Quarz maschenarlig eingelagert 

 sind. Eine vollständige Trennung von Erz und Gangart konnte wegen der in- 

 nigen Verwachsung beider nicht bewerkstelligt und deshalb auch das specifi- 

 sche Gewicht nicht mit Bestimmtheit ermittelt werden. In seinem äussern 

 Ansebn vom Wismulhglanze wenig verschieden , zeigt das fragliche Mineral in 

 seinem chemischen Verhalten nicht unbedeutende Abweichungen von jenem. In 

 einer Glasröhre erhitzt gibt es leicht etwas S, später entweicht SO-. Vor dem 

 Löthrohr auf Kohle für sich behandeil , schmilzt es unter Aufschäumen und 

 Spritzen ziemlich leicht; mit Soda gibt es nach längerem Blasen, wobei die 

 Kohle dnnkeigelb beschlägt, ein im Verhäilniss zur angewandten Erzmenge nicht 

 unbedeutendes Kupferkorn. — Durch kochende NO^ wird es unter Ausschei- 

 dung von S zersetzt; von heisser concenlrirler -GlHsäure unter Entwickelung 

 von SH Gas und Hinterlassung einer geringen Menge von Schwefelkupfer. Der 

 geringe Gehalt an Fe scheint mehr der Gangart, als dem Erze selbst anzugehö- 

 ren. Möglich ist jedoch auch, dass das Erz geringe Mengen von Kupferkies bei- 

 gemengt enthält. Ag, ein nicht seltener Begleiter des Bi, konnte nicht gefimden 

 werden. — Aus dem Mittel zweier Analysen ergibt sich folgende Zusammen- 

 setzung für den Kupferwismulhglanz : Bi 62,16, Cu 18,72, S 18,83 = 99,73. 

 Der S- Gehall reicht nahe zu hin, um mit dem Cu Halhschwefelkupfer und mit 

 dem Bi Dreifachschwefelwismuth zu bilden. Der an Cu gebundene S ist fast 

 genau ein Drillel von dem mit dem Bi verbundenen. Demnach erhält das Mi- 

 neral folgende Formel : Cu^S, WiS'^. — Der Kupferwismulhglanz ist die dem 

 Kupferantimonglanz von Wolfsberg am Harz — nach H. Rose Cu^S, SbS* (Pogg. 

 Ann. Bd. XXXV. pag. 361.) — entsprechende Wismuthverbindung. Es verdient 

 uniersucht zu werden , ob er mit diesem isomorph ist, was mit einiger Wahr- 

 scheinlichkeit vorhergesehen werden kann. Zwischen beiden Mineralien findet 

 eine ähnliche Beziehung statt , wie zwischen dem Nadelerz von Beresowsk 

 in Sibirien und dem Bournonit ; auch diese haben eine ganz analoge Zusam- 

 mensetzung , nur dass in dem einen der eleclronegalive Bestandlheil dreifach 

 Schwefeivvismulh, in dem andern dreifach Schwefelantimon ist. Formel für er- 

 steres 2Cu2S , •BiSa+4l'bS , -BiS^, für letzleres 2Cu-S , SbS3-l-4FbS , SbS». 

 {Pogg. Ann. Bd. XC. p. 166.) W. B. 



Scheelit von Chapmann unter tafelförmigen Krystallen von molybdän- 

 saurem Bleioxyd von Coquimbo (?) gefunden. Lange , gekrümmte Krystalie. 

 Resultate der Analyse: Wolframsäure 59,5, Bleioxyd 33,26, Kalkerde 6,37 = 



99,13. Formel: cJq i ^^^*- ^^^^^^- ^"^- ^"'- ^'- P' ^^^'^ ^'^' 



Fehling, über Kupfer- und Z i nk - S ul f ant i m o ni a l. — Im 

 Quart. Journ. Vol. IV. pag. 332. veröfi'enllichle Field eine Analyse eines neuen 

 Minerals, welches sich nach Domeyko nahe bei Coquimbo reichlich findet, be- 

 gleitet von Zinkblende, Eisenkies und Fahleiz um sich von letzterm durch seine 

 grünlichere Farbe, hellrolheren Strich und Weichheil unlerscheidet. Aber hier 

 finden sich nicht, wie im Fahleiz, das Antimon und Arsenik als Sulfüre, sondern 

 als Sulfide, wie im Enaigit und Xanlhocon. Resullale der Analyse: Sb 20,28, 

 As 3,91, S 30,35, Cu 36,72, Zn 7,26, Fe 1,23, Ag 0,07 = 99,22. Hieraus 

 berechnet sich die Formel : 



